Cintas para prendas de microesferas de vidrio
ORALITE® para aplicación con calor

Aplicación e instruccionesde cuidado
2019/42Página 1 de 4

Este documento hace referencia a las cintas de microesferas de vidrio (ribetes) ORALITE ® para aplicación con calor. Estas
instrucciones no son aplicables a las cintas de microesferas de vidrio ORALITE ® para aplicación por cosido. Productos
incluidos en este documento.
•ORALITE® GP 025•ORALITE® GP 025S (segmentada)•ORALITE® GP 027

Información general
Las cintas de microesferas de vidrio ORALITE® para aplicación con calor son robustas y flexibles. Las cintas han sido
diseñadas para aplicarse con calor sobre tejidos de fondo adecuados que se utilizan en prendas de alta visibilidad
homologadas según EN ISO 20471:2013. Las prendas acabadas deben contar con un brillo >330 SIA a un ángulo deobservación de 0,2° / ángulo de entrada de 5°.
Las cintas de microesferas de vidrio ORALITE® para aplicación con calor deben aplicarse siguiendo las recomendaciones
detalladas a continuación. Sin embargo, los operadores deben determinar la configuración más adecuada para el soporte encuestión, de acuerdo con los equipos individuales.
Como puede haber grandes variaciones en los tejidos de fondo producidos, los tratamientos químicos que se utilizan con lostejidos, métodos de fusión, la antigüedad de los equipos y los procesos de lavado, es importante evaluar estos parámetros
en cada aplicación. Asimismo, es responsabilidad del usuario probar el tejido concreto a fin de asegurarse de que laadherencia de la cinta ORALITE® GP 025/GP 25S es siempre satisfactoria.
Se recomienda encarecidamente contar con un sistema de control continuo de la calidad para supervisar los aspectos
críticos del proceso de laminado en caliente, incluyendo consistencia de presión, temperatura y tiempo, así comocompatibilidad del material de fondo/reflectante lote por lote, con el fin de garantizar que se mantiene una adherencia
aceptable. Si precisa asistencia técnica, póngase en contacto con su representante ORAFOL.
Se recomienda encarecidamente probar ORALITE ® GP 025/GP 25S en el soporte con el que se va a trabajar antes decomenzar la producción.
Las directrices que se detallan a continuación corresponden a un laminado con prensa de calor continua y prensa fija, yconstituyen solamente recomendaciones.

Instrucciones de aplicación ‒ Preparación
Es importante asegurarse de que el equipo que se está utilizando puede aplicar calor y presión uniformes durante el procesode laminado. Asegúrese de que las temperaturas son uniformes en todas las zonas a lo ancho de la prensa. Se recomienda
utilizar un termómetro por infrarrojos de mano durante la instalación para comparar la configuración con las condiciones
reales de la prensa de calor. También se recomienda utilizar un tacómetro para configurar la velocidad correcta de la cinta.
Como puede haber grandes variaciones en los tejidos producidos, los tratamientos químicos que se utilizan con los tejidos y
en los métodos y los equipos de fusión, es importante evaluar estos parámetros en cada aplicación. Asimismo, esresponsabilidad del usuario probar el tejido concreto a fin de asegurarse de que la adherencia de las cintas de microesferasde vidrio ORALITE® para aplicación con calor es satisfactoria.
Paso 1: Precaliente la prensa de acuerdo con los valores que se especifican en la Tabla 1 o la Tabla 2, dependiendo del tipo
de soporte y de prensa. Los valores de temperatura detallados en la Tabla 1 y la Tabla 2 corresponden a los puntos deajuste del equipo. Para obtener los mejores resultados, controle las temperaturas de salida de la cinta (normalmente 10 °C
por debajo de la temperatura del equipo).
Paso 2: Es necesario determinar si el soporte elegido encogerá al someterlo a las temperaturas especificadas
anteriormente. Para ello, coloque una muestra del tejido en una mesa plana y marque sobre él un cuadrado de 100 mm x
100 mm con un bolígrafo/rotulador permanente. Pase la muestra por la prensa. Déjelo secar y mida el tamaño de la
reducción en %. Si la reducción es superior al 3% en cualquier dirección, será necesario encoger el soporte en cuestión
antes de aplicar la cinta reflectante.
Paso 3: Para obtener unos resultados óptimos, es necesario situar las esquinas de la cinta en la prenda de manera que
puedan quedar selladas en una costura.

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstrasse 2 – D 16515 Oranienburg - Alemania
reflective.solutions@orafol.de – www.orafol.com

Cintas para prendas de microesferas de vidrio
ORALITE® para aplicación con calor

Aplicación e instrucciones
de cuidado
2019/42Página 2 de 4

Tabla 1 – Configuraciones operativas para prensa de calor continuo
Soporte del tejido
Con revestimiento de PVC
Con revestimiento de PU
Mezclas de poliéster yalgodón

Temperatura
145 °C
145° C

Tiempo17 seg.
17 seg.

Presión
1 bar
1 bar

170 °C

17 seg.

1 bar

Tabla 2 – Configuraciones Operativas para Prensa de Calor Fija
Soporte del tejido
Con revestimiento de PVC
Con revestimiento de PU
Mezcla ligera de poliéster yalgodón
Mezcla gruesa de poliéster yalgodón

Temperatura
150 °C
150 °C
150 °CTiempo
24 seg.
24 seg.
24 seg.

Presión*0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar180 °C

24 seg.

0,5 bar* Presión medida a lo largo de toda la zona de prensa.

Estos valores constituyen recomendaciones para una serie de tejidos seleccionados. Se pueden utilizar otros tejidos, pero
deben ser evaluados.

Laminación
Paso 1:
Las cintas de microesferas de vidrio ORALITE® para aplicación con calor cuentan
con un revestimiento protector en ambos lados de la cinta. El revestimiento en ellado adhesivo (PE azul para GP 025/GP 025S) debe ser retirado antes de laminar eltejido. Se recomienda que el revestimiento del lado reflectante (PET opaco blanco)
permanezca en su sitio hasta que se haya completado la laminación. En aquellos
casos en los que se requiere más calor para laminar adecuadamente sobre untejido concreto, ambos revestimientos podrían ser retirados con antelación. Sinembargo, podrían darse problemas de uniformidad de la cinta.

Paso 2:Coloque la cinta con el lado adhesivo mirando al soporte. No estire la cinta mientras
la esté aplicando. Para obtener mejores resultados, asegúrese de que latemperatura y la presión son uniformes a todo lo ancho y largo de la prensa.

Paso 3:
Antes de retirar el revestimiento protector, deje que se enfríe hasta alcanzar latemperatura ambiente. Para retirarlo, levante el revestimiento protector por uno delos bordes y tire de él hacia atrás con cuidado para separarlo de la superficie
reflectante.

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstrasse 2 – D 16515 Oranienburg - Alemania
reflective.solutions@orafol.de – www.orafol.com

Cintas para prendas de microesferas de vidrio
ORALITE® para aplicación con calor

Aplicación e instrucciones
de cuidado
2019/42Página 3 de 4

Información adicional
Es preciso probar la adherencia y capacidad de lavado de todos los posibles tejidos que se van a utilizar. Los tratamientos
químicos de los tejidos, como los acabados impermeables o que repelen el agua, pueden contener parafina con silicona,
resina de fluoruro de carbono u otro material que puede influir significativamente en el nivel de adherencia al tejido y lascondiciones de laminado. Dado que cada tejido difiere en estructura y en la cantidad de acabados aplicados, ORAFOL noofrece garantía alguna de que el producto final sea adecuado para el uso previsto o que los tejidos similares vayan acomportarse de igual modo. Tras la aplicación, se recomienda que pasen 24 horas de secado antes de llevar a cabo
cualquier tipo de prueba.
Se pueden utilizar otros métodos de laminado; en cada caso será necesario probar los ajustes de temperatura, tiempo ypresión adecuados para cada tejido a fin de garantizar la correcta adherencia. No suelde a alta frecuencia a través de estacinta.

Instrucciones de cuidado
Las cintas de microesferas de vidrio ORALITE ® para aplicación con calor han sido diseñadas para su aplicación sobre
prendas de alta visibilidad profesionales. Superan los requisitos mínimos de reflexión de la norma EN ISO 20471:2013 yestán certificadas para su lavado a 60 °C de acuerdo con la norma ISO 6330 método 6N. Por favor, consulte la hoja dedatos del producto concreto para el número certificado de ciclos de lavado. El usuario es el responsable de los cambios quese produzcan en el rendimiento del producto como consecuencia de las modificaciones en el proceso especificado. Esnecesario determinar la adecuación del proceso de cuidado en cuestión.
Las cintas de microesferas de vidrio ORALITE ® para aplicación con calor se lavan igual de bien a temperaturas bajas comoaltas. Así pues, seleccione la temperatura de lavado más baja que garantice la correcta limpieza del tejido. De este modo
realizará un lavado ecológico y aumentará la vida útil de la prenda.
Las variaciones de las condiciones medioambientales, así como el proceso de cuidado elegido, podrán afectar la duraciónde la prenda. Se recomienda revisar periódicamente el rendimiento de la prenda de acuerdo con los requisitos de la norma
EN ISO 20471:2013. Es necesario comprobar la información que se incluye en la etiqueta de cuidado para asegurarse deque el material reflectante sigue cumpliendo las especificaciones de la norma EN ISO 20471:2013.

Símbolos de cuidado recomendado
GP 025/GP 025S

GP 027

Producto
ORALITE® GP 025
ORALITE® GP 025S
ORALITE® GP 027

Lavado25 ciclos a 60 °C*
50 ciclos a 60° C*
50 ciclos a 60° C*

Limpieza en secoNo debe limpiarse en seco.
No debe limpiarse en seco.
25 ciclos***) Según ISO 6330:2012, Método 6N**) Según ISO 3175:2010, Método 9.1

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstrasse 2 – D 16515 Oranienburg - Alemania
reflective.solutions@orafol.de – www.orafol.com

Cintas para prendas de microesferas de vidrio
ORALITE® para aplicación con calor

Aplicación e instruccionesde cuidado
2019/42
Página 4 de 4

Lavado a mano
El lavado a mano puede realizarse con una esponja, un trapo suave o un cepillo suave, agua tibia y un detergente suave.
Después del lavado, es necesario enjuagar la cinta con agua limpia.

Lavado doméstico
Lavadora:

Lavadora estándar de uso domésticoTemperatura:

30 °C a 60 °C

Detergente:

Detergente estándar de uso doméstico, que contiene lejía oxigenada para eliminar las manchas
en prendas de alta visibilidad.

Programa:“Ropa de color sin prelavado”

El tiempo de lavado máximo a la temperatura más alta no debe exceder los 12 minutos.
El tiempo de lavado máximo total no debe exceder los 50 minutos.
Si las cintas de microesferas de vidrio ORALITE ® para aplicación con calor son utilizadas en tejidos que destiñen fácilmente,
se recomienda realizar los dos primeros lavados a 40 °C. Esto puede evitar la variación de color.

Lejía
Utilice solamente lejía sin cloro cuando sea necesario.

SecadoSecado en secadora de uso doméstico, normal, baja temperatura.
Deje secar hasta que la prenda esté “ligeramente húmeda”. NO SEQUE EN EXCESO.
La temperatura de escape máxima no debe sobrepasar los 80 °C.
Para prolongar la vida útil de la prenda, séquela del revés.

Lavado químico / Limpieza en seco
GP 025/GP 025S ‒ No debe limpiarse en seco.
GP 027 – 25 ciclos según la norma ISO 3175:2010, Método 9.1

Planchado
No utilice vapor.
Utilice un programa con una temperatura fresca o templada.
Al planchar, evite el contacto directo con la cinta. Utilice un trapo.

AVISO IMPORTANTE
Todos los productos ORALITE® están sujetos a un minucioso control de calidad a lo largo de todo el proceso de fabricacióny se garantiza que cuentan con una calidad comercializable y están libres de defecto de fábrica alguno. La información
publicada sobre los productos ORALITE® se basa en investigaciones que la empresa considera muy fiables aunque dicha
información no constituye ninguna garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORALITE ® y el desarrollocontinuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente si el producto elegido es el adecuado paracada uso previsto y el comprador asumirá los riesgos relacionados con dicho uso. Todas las especificaciones pueden
cambiar sin previo aviso.
ORALITE® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstrasse 2 – D 16515 Oranienburg - Alemania
reflective.solutions@orafol.de – www.orafol.com